( 990 ) 
ajoute peu à peu du chlorate de soude à la masse en fusion, de manière à 
avoir toujours dans le creuset une atmosphère d'oxygène, tout se trans- 
forme peu à peu en cristaux d’uranate, mais avec une extrême lenteur, Si, 
au contraire, on chauffe un mélange d’oxyde vert et de chlorate de soude, 
celui-ci fond, sa décomposition commence: puis tout à coup il y a défla- 
gration, dégagement de lumière et transformation presque instantanée de 
tout l’oxyde d'uranium en uranate jaune non cristallisé; l’addition de 
carbonate de soude à la masse rend l’action moins vive, tout en donnant le 
même produit. Il suffit alors de refondre le produit de l'opération avec du 
sel marin dans les conditions indiquées plus haut : l’uranate cristallise et se 
réunit tout entier à la surface en un anneau qui, traité par l’eau, laisse le 
sel sous la forme de beaux cristaux jaune d’or. 
» Ces trois méthodes sont générales et permettent d'obtenir lun quel- 
conque des uranates alcalins sous la forme de belles paillettes jaunes, plus 
ou moins teintées de vert, remarquables par leur insolubilité dans l’eau et 
leur infusibilité au rouge blanc. Il est à remarquer que l’uranate de soude 
se forme bien plus facilement que celui de potasse; car, si l’on chauffe de 
l'oxyde vert d'uranium avec un mélange à équivalents égaux de chlorures 
de potassium et de sodium, les cristaux qui se déposent dans l'anneau sont 
de l’uranate de soude à peu près pur. Cela tient à ce que le sel marin, en se 
formant, dégage moins de chaleur que le chlorure de potassium, ce qui le 
rend plus facile à décomposer. On a pu faire cristalliser ainsi : l’uranale de 
potasse, U?O*, KO; l’uranate de rubidium, U?0*,R6O; l’uranate de lithine, 
U*0*, LiO; et l’uranale de magnésie, U?0*, MgO. 
» Uranates de chaux. — Quand on chauffe de l’oxyde vert d'uranium avec 
du chlorure de calcium pur, bien exempt de chaux, il se forme un anneau 
de cristaux et de chlorure sodifié avec une lenteur extrême, et finalement 
on obtient au fond du creuset, comme avec le sel marin, un mélange crie 
tallisé d’oxyde intermédiaire U*O° et de protoxyde ď'uranium cristallisé. 
Les cristaux de l'anneau, isolés par des lavages à l’eau, présentent la for- 
mule U?0°, CaO. 
» L'oxyde vert, chauffé avec du chlorate de chaux, se transforme tota- 
lement en un uranate non cristallisé qui, traité par le sel marin où le 
chlorure de calcium en fusion, ne s’y rassemble en anneau qu'avec une 
excessive lenteur. On obtient, cependant, par ce procédé, des paillettes 
cristallisées jaune verdâtre, mais elles renferment moins de chaux que les 
précédentes, et leur composition conduit à leur attribuer la formule 
2U*0";Ca0, 
